[CS] 
Harald Lunelund. (LV 
Quarzsand, gewöhnliche rote Wandziegel und weisse Kalk- 
sandziegel in Betracht. Die vorliegende Untersuchung bildet 
eine Fortsetzung zu der eben erwähnten und umfasst die 
folgenden, nur in Pulverform benutzten Substanzen: Kleber- 
stein, Schiefer, Marmor, glasiertes und unglasiertes Porzellan, 
Eiche, Glas sowie feinen und etwas gröberen Sand. Es sollte 
bei dem letzteren auch der Einfluss der Grösse der Körner 
auf die Leitfähigkeit studiert werden. 
I. Die Versuchsanordnung. 
Da die Methode mit der Wheratstome schen 
Bräcke sich bei den Widerstandsmessungen als die bequemste . 
und vorteilhafteste erwiesen hatte!), wurde dieselbe während 
dieser Untersuchung durchgehend benutzt. Uberhaupt wa- 
ren die Versuchsanordnung und die Ausfährung der Messun- 
gen den fräher gebrauchten ?!) ganz ähnlich. Die feinpulveri- 
slerte und gesiebte Substanz befand sich in einem flachen 
hohlen Kreiscylinder aus Ebonit, zwischen zwei quadratischen, 
auf der einen Seite glattpolierten Messingscheiben einge- 
schlossen, deren jede mit einem Kontakt versehen war. Der 
Cylinder besass einen inneren Durchmesser von 7,38 cm und 
eine Höhe von 1,o7 cm; die Dimensionen der Scheiben waren: 
Seitenlänge 8,01 cm, Dicke 0,295 bezw. 0,284 cm, Gewicht 162,3 
bezw. 152,6 g. Es wurde bei den Messungen darauf geachtet, 
dass die obere Scheibe mit dem betreffenden Pulver möglichst 
guten Kontakt: besass, sowie dass die Schichthöhe so wenig 
wie mödglich variierte.?) Wiederholte Messungen der Entfer- 
nung zwischen den Scheiben mit einer Mikrometerschraube 
ergaben fär dieselbe im Mittel den Wert 1,09 cm. Die grösste 
beobachtete Abweichung von diesem Mittelwert betrug 0,01 
cm, was einem Fehler von etwas weniger als 1 94 in der Wi- 
derstandsbestimmung entsprechen wuärde. 
TyEVgllol e:Sa 
2?) Bei den Widerstandsmessungen am groben Sande lag die Sache et- 
was anders Vgl. S. 18. 
